q5G ACADKMIK DKS SOIEMCES. 



important des carbures métalliques, par exemple, nous voyons que les car- 

 bures alcalino-terreux et les carbures des métaux rares ont tous une formule 

 du type C^M. Le carbure d'uranium a comme les précédents la propriété 

 de décomposer l'eau, et dans celte réaction, il fournit de même que les car- 

 bures des métaux des terres rares, un mélange complexe d'hydrogène et 

 d'hydrocarbures gazeux, liquides et solides. Se rapprochant ainsi de cette 

 série de composés il s'en écarte par sa formule C'Ur" (' ). 



Dans le cours de recherches que nous poursuivons sur la chimie de l'ura- 

 nium, nous avons été conduit à faire quelques analyses de fontes carburées 

 de ce métal. En dosant, par combustion, le carbone dans des produits ne 

 renfermant pas de graphite, nous avons été surpris de trouver une pro- 

 portion de carbone combiné plus élevée que celle qui correspondrait à la 

 formule C'Ur-. Voici les résultats concernant trois produits difl'érents A, 

 BetC: „ P 



A. B. <-■ 



Carbone pour .00... "7^ ^83 8,26 8,3; 8.34 8,4o 



Uraninm 92,83 92,^7 9'.67 9' >t^6 9",&9 9' .45 



100,73 100, 3o 99,93 100, o3 100, o3 99,85 



La formule CUr-, exigeant pour Ur = 238,5 une proportion centési- 

 male de carbone de 7, 167, ne pouvait donc plus être admise. 



D'autres échantillons de fontes caiburées renfermant respectivenient : 

 <),99; 9, '|2 et 9,60 de carbone abandonnaient après traitement par l'acide 

 azotique un résidu de graphite très bien cristallisé. 



L'examen métallographique de ces divers produits nous a permis de 

 constater que réchaulillon sans graphite et titrant 8,40 pour 100 de carbone 



était sensiblement homogène et que les fontes graphitiques étaient formées 

 par un constituant carburé unique dans lequel apparaissaient de beaux 

 cristaux de graphite. Il devenait donc possible, dans ces conditions, d'établir 

 la composition exacte du composé défini existant dans ces produits. 11 sui- 

 lisait de déterminer la proportion du carbone combiné à l'uranium, pro- 

 portion qui déjà pouvait être considérée comme comprise entre les nombres 



8,'|oel 9,42 pour 100. 



Dans le procédé analytique employé par Henri Moissan, le carbone 

 combiné était évalué en retranchant, du poids du carbone total dosé par 

 combustion ou par attaque du carbure d'uranium dans un courant de 



(') Henhi MoissAN, Comptes rendus, t. 12-2, p. 274. 



